36 
Tabelle 4. 
Nr. 
Dicke in mm 
Farbe 
Strich 
Index 
1 
2 
Q 
O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7.68 
9,27 
10,62 
5,73 
5.68 
5,57 
3,76 
3,72 
2,85 
| goldgelb 
goldgelb 
mit einem 
Stich ins 
Rotbraune 
weiß 
weiß 
mit einem 
Stich ins 
Gelbliche 
1,534 (?) 
1,522 
1.530 (?) 
1,537 
1.531 
1,526 
1,497 
1,514 
1,496 
Aus Tabelle 4 geht hervor/ das Nr. 1 einen recht hohen Brechungs- 
quotienten hat, ebenso wie Stück 3 und Stück 4, welche noch auf der Grenze 
zwischen den lichteren und den oberflächlich bereits deutlich dunkler gefärbten 
Proben stehen. Yon den letzeren haben die mit Nr. 7, 8 und 9 bezeichneten 
die kleinsten Indizes. Da sie eine verhältnismäßig geringe Dicke besitzen, 
sonst aber dieselbe Färbung haben wie die letzten sechs Stücke, so ergibt sich, 
daß bei ihnen die Vorgänge der Verwitterung besonders weit vorgedrungen 
sind. Die Gesetzmäßigkeit zwischen Lichtbrechung und Fortschreiten der 
Verwitterung, wie sie an den auf Tabelle 2 näher charakterisierten Stücken 
aufgefunden wurde, findet also hier eine Bestätigung. 
Nach dieser Beobachtung am patinierten Bernstein scheint es nicht un- 
interessant, sie in ähnlicher Weise für erhitztes Material durchzuführen. Die 
Untersuchungen waren besonders deshalb notwendig, weil man im allgemeinen 
der Auffassung zuneigt, daß die Vorgänge bei der Verwitterung sich mit denen 
vollständig decken, wie sie beim Erhitzen auftreten. Die äußeren Erscheinungen 
an den Stücken, die einmal durch sogenannte langsame Verbrennung und 
andererseits mittels Beschleunigung dieses Prozesses durch Erhitzen verändert 
wurden, stimmen freilich gut überein. Auch hier treten einige Teile 
mehr hervor als andere. Größere und kleinere Partien der Proben sinken 
scheinbar neben den benachbarten hinab. Hiervon, wie von anderen Störungen 
an den ebenen Meßflächen, kann man sich leicht überzeugen, wenn man letztere 
spiegeln läßt. Risse, wie die Rinde des verwitterten Succinit sie aufweist, 
treten auch hier auf. Bei zwei kleinen Platten war bereits nach dem ersten 
Erhitzen (acht Stunden auf 156,9° 0.) eine große Menge von ihnen aufgetreten. 
Bei unbewaffnetem Auge erwecken sie den Anschein, daß einzelne Partien 
der Oberfläche rauh geworden seien. Unter dem Mikroskop weisen diese 
Stellen viele kleine, unregelmäßig verteilte oder in Zügen angeordnete, schwach 
gekrümmte Risse auf, die den Gedanken wachrufen, sie wären mit dem 
Fingernagel in eine erweichte Masse hineingedrückt. Bei weiterer Erwärmung 
nahm ihre Zahl kaum zu. Sie sind stets im gleichen Sinne angeordnet: Die 
Öffnung ihrer Krümmung liegt nach derselben Richtung hin. Sie haben sich 
12 
